Study Komparasi Penambahan Palm Oil Ash Dengan Bantuan Semen Berdasarkan Nilai California
Bearing Ratio
Comparative Study Of Addition Of Palm Oil Ash With Support Of Cement Based On California Bearing Ratio
Norseta Ajie Saputra 1 , Noviyanthy Handayani 2 , Beni Santoso 3
1,2 Dosen Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
3 Mahasiswa Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Korespondensi: norseta.ajie@umpr.ac.id

## ABSTRAK
Kandungan air yang tinggi, kejenuhan air, dan daya dukung yang rendah merupakan ciri-ciri tanah lempung. Badan jalan mungkin memiliki permukaan yang tidak rata. Di sisi lain, pada musim kemarau akan mengeras dan  memiliki  daya  dukung  yang  tinggi  sehingga  banyak  debu  yang  bertebaran  di  jalan  dan  menghalangi pandangan  pengemudi.  Akibatnya,  lingkungan  dapat  mengalami  kemacetan  lalu  lintas  dan  kecelakaan. Periksa  nilai  CBR  dan  PI  untuk  melihat  apakah  ada  peningkatan  lempung  setelah  stabilisasi  menggunakan campuran Abu Bakar Kelapa Sawit dan semen dengan variasi (0% POFA +  2% Semen), (3% POFA + 2 % Semen),  (5%  POFA  +  2%  Semen),  dan  (7%  POFA  +  2%  Semen).  Metode  pengujian  Analisis  Saringan, Atterberg  Limit,  Berat  Jenis,  Kadar  Air,  Pemadatan  dan  CBR.  Semen  dan  abu  tandan  sawit  menghasilkan nilai CBR sebesar 7,4% dibandingkan dengan nilai CBR tanah alami sebesar 1,59%. Nilai CBR tanah akan naik,  nilai  berat  satuan  kering  akan  turun,  dan  nilai  plastisitas  akan  menurun  dengan  semakin  tingginya proporsi Abu Tandan Kelapa Sawit dan semen.
Kata Kunci: Stabilisasi Tanah Lempung, Abu Kelapa Sawit, Semen, CBR, pemadatan.

## ABSTRACT
High water content, water saturation, and low carrying capacity are characteristics of clay soils. The road body  may  have  an  uneven  surface.  On  the  other  hand,  in  the  dry  season  it  will  harden  and  have  a  high carrying capacity so that a lot of dust is scattered on the road and blocks the driver's view. As a result, the neighborhood can experience traffic jams and accidents. Check the CBR and PI values to see if there is an increase in clay after stabilization using a mixture  of Palm Oil Fuel Ash and cement  with variations  (0% POFA  +  2%  Cement),  (3%  POFA  +  2%  Cement),  (5%  POFA  +  2%  Cement),  and  (7%  POFA  +  2% Cement). Test method Sieve Analysis, Atterberg Limit, Specific Gravity, Moisture Content, Compaction and CBR. Cement and palm oil bunch ash produced a CBR value of 7.4% compared to a natural soil CBR value of 1.59%. The CBR value of the soil will increase, the dry unit weight value will decrease, and the plasticity value will decrease with the higher proportion of Oil Palm Bunch Ash and cement..
Keywords: Stabilization of Clay, Palm Ash, Cement, CBR, Compression.
MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL Volume 11 Nomor 3 September 2023 Hal. 241-247

## PENDAHULUAN
Pada  saat  penghujan  tanah  lempung  akan memiliki  sifat  jenuh  air,  kadar  air  tinggi  serta memiliki  daya  dukung  yang  rendah.  Pada  struktur badan  jalan  dengan  konstruksi  tanah  lempung, badan  jalan  akan  terlihat  bergelombang  serta  pada beberapa  titik  terdapat  genangan  air.  Namun sebaliknya  pada  saat  musim  kemarau  memiliki sifat  kaku  dan  daya  dukungnya  tinggi,  sehingga menimbulkan  debu  yang  kuantitasnya  banyak bertebaran di jalan membatasi pandangan pengguna  jalan,  dalam  hal  ini  dapat  memicu kemacetan  dan  kecelakaan  lalu  lintas  di  sekitar wilayah tersebut.
Beberapa  bahan  rujukan  yang  berisi  tentang usaha perbaikan tanah lempung  diantaranya  Diah H, dkk (2020) Pengaruh Penambahan Limbah Abu Cangkang Sawit (POFA) Terhadap Nilai California  Bearing  Ratio  (CBR) untuk  Stabilisasi Tanah  Lempung.  Anggraini.  M  dkk  (2020) melakukan  penelitian  Penambahan  Abu  Tandan Kelapa  Sawit  dan  Semen  Terhadap  Nilai  CBR ( California Bearing Ratio ) Pada Tanaha Lempung. Fitramsya  S.  dkk  (2022)  meneliti  Daya  Dukung Tanah  Lempung  Terhadap  Penambahan  Abu Tandan  Kelapa  Sawit.  Berdasarkan  (tiga)  rujukan tersebut  menunjukan  bahwa  tandan  kelapa  sawit dapat  digunakan  sebagai  bahan  stabilisasi  tanah lempung.  Penambahan  semen  dan Palm  Oil  Fuel Ash mengakibatkan  penurunan  jumlah  air  pada tanah  lempung  dan  meningkatan  nilai  berat  isi kering tanah.
Palm  Oil  Fuel  Ash atau  disebut  dengan  abu tandan sawit / POFA termasuk limbah organik dari pabrik  pengolahan  kelapa  sawit,  Mengutip  data Badan  Pusat  Statistik  (2018)  menerangkan  total luas  kebun  sawit  di  Kota  Palangkaraya  mencapai kurang lebih 2517,15 hektar dan bahan semen yang memiliki kandungan pozolanik yang memiliki sifat bereaksi  mengikat  dan  mengeras  ketika  tercampur air,  bahan  ini  mudah  di  dapat  di  toko  bahan bangunan di area Palangka Raya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Stabilisasi Tanah
Menurut  Ruston  P.C  (Darwis,  2018)  “stabilisasi tanah  adalah  perubahan  fisik  dan  kimia  permanen dari  tanah  dan  agregat  untuk  meningkatkan  sifat tekniknya  sehingga  meningkatkan  daya  dukung beban  sub-grade  atau  sub-basis  untuk  mendukung perkerasan dan pondasi.".
Perbaikan tanah dengan metode kimia dibedakan menjadi 2 yaitu dengan menggunankan  zat  cair  atau  pelarut  dan  jenis bahan  serbuk  yaitu  dengan  bahan  abu  tandan sawit dan semen.
Usaha menstabilkan tanah bertujuan agar dapat menaikkan sudut geser tanah, membangun  jaringan  di  dalamnya.  Selain  itu, penggunaan semen dan abu tandan sawit untuk memperbaiki tanah dengan harapan peningkatan  berat  satuan  tanah  dan  kohesi, serta  menurunkan  tekanan  pori,  karena  akan mengurangi porositas di dalam tanah.

## Tanah Lempung
Tanah  lempung  merupakan  Pelapukan bahan kimia menyebabkan terbentuknya lempung  yang  terdiri  dari  partikel  berukuran koloid  dengan  diameter  butir  lebih  kecil  dari 0,002  mm  semuanya  dalam  struktur  yang teratur.  Tanah  liat  tersusun  dalam  lapisan- lapisan  datar  dan  memiliki  luas  permukaan tertentu.

## Abu  Tandan  Sawit  /  Palm  Oil  Fuel  Ash (POFA)
Tandan  kosong  sawit  dapat  dibakar untuk menghasilkan abu tandan sebagai limbah padat. Selain itu, Menurut Avit Santoso (2013) abu  tandan  sawit  mengandung  mikronutrien berupa 1.200 ppm Fe, 1.000 ppm Mn, 400 ppm Zn,  dan  100  PPM  Cu,  serta  30-40%  K2O,  7% p2o5,  9%  CaO,  dan  3%  MgO.  Abu  hasil pembakaran  sering  dibuang  di  dekat  pabrik pengolahan  buah  sawit  sebagai  limbah  padat dan  tidak  pernah  digunakan  dan  kemungkinan kecil  digunakan  sebagai  pupuk  kandang  untuk perkebunan.  Namun  penelitian  menunjukkan bahwa  abu  buah  sawit  mengandung  senyawa silika  dan  kapur  (CaO)  yang  dapat  digunakan untuk menstabilkan tanah.

## Semen
Semen  berasal  dari  Kata  "cementum", yang  berarti  perekat.  Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  semen  merupakan  bubuk yang  terbuat  dari  batu,  kapur,  dan  bahan  lain yang  digunakan  sebagai  bahan  perekat  bahan bangunan.  Unsur  yang  terdapat  dalam  semen diantaranya: kalsium (Ca), silika (Si), aluminium  (Al),  besi  (Fe),  dan  sejumlah  kecil bahan  lainnya,  seperti  gipsum,  ditambahkan selama  proses  penggilingan  akhir  untuk
mengontrol waktu pengerasan beton.

## California Bearing Ratio (CBR)
Nilai  CBR  merupakan  perbandingan  antara dugaan  kekuatan  material  dengan  kekuatan standar material.
𝐶𝐵𝑅 0,1" = 𝑇𝑒𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 0,1 (𝑝𝑠𝑖)
1000 𝑝𝑠𝑖 𝑥 100% ……...(2.1)
atau
𝐶𝐵𝑅 0,2" = 𝑇𝑒𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 0,2 (𝑝𝑠𝑖) 1500 𝑝𝑠𝑖 𝑥 100% …….(2.2)
Pengujian  CBR  dapat  dilakukan  dalam  dua  cara yaitu kondisi kering dan basah atau rendaman.

## Indeks Plastisitas (PI)
Umumnya  tanah  berbutir  halus  secara alamiah  beradaRentang  kadar  air  itu  sendiri didefenisikan sebagai indeks plastisitas (PI), seperti pada persamaan
𝑃𝐼 = 𝐿𝐿 − 𝑃𝐿 ……………………………… (2.3)
Indeks plastisitas (PI) adalah selisih batas cair (LL) dan  batas  plastis  (PL)  dan  tanah  masih  bersifat plastis.

## Kadar Air Tanah
Kadar  Air  Merupakan  perbandingan  antara berat  isi  dengan  berat  butiran  padat  dari  volume yang diselidiki.
𝑊 = 𝑚𝑤 𝑚𝑠 𝑥 100% …………………………. (2.4)
Dimana :
w = kadar air (%)
Mw   = massa air (gram) Ms = massa butiran tanah (gram)

## Berat Jenis Tanah
Berat jenis didalam mekanika tanah sering di sebut rasio berat init zat padat dengan berat unit zat cair,  seperti  yang  ditunjukan  dalam  persamaan berikut:
𝐺𝑆 = 𝑉𝑠 𝑉𝑤 ……………………………………. (2.5)
Dimana : GS   = berat jenis (gram/cm³); Vs = berat volume butiran padat (gram) Vw   = berat volume air.

## METODE

## Rancangan penelitian
Mengenai  alur  rancangan  sebagai  prosedur penelitian  di  deskripsikan  melalui  gambar bagan di bawah ini:
Gambar 1 . Bagan Rancangan Penelitian

## Lokasi pengambilan sampel
Pengambilan  sampel  tanah  lempung  dari lokasi kelurahan Pahandut Seberang kecamatan Pahandut kota Palangka Raya,  dengan  sempel tanah yang akan diuji dari jenis tanah lempung yang  diambil  dari  daerah  danau  lais.  Dengan kriteria sampel tanah lempung ekspansif dengan variasi  pengujian  bahan  (0%  POFA  +  2% Semen), (POFA 3% + Semen 2%), (POFA 5% + Semen 2%), dan (POFA 7% + Semen 2%)%, dari  berat  tanah  Lempung  dan  berat  total keseluruhan 100%.
Gambar 2 . Pengambilan Sempel Tanah Lempung

## Abu Tandan Kelapa Sawit / POFA
Tandan sawit yang digunakan dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit di jalan cilik riwut km 12 di kota palangka raya. Tandan sawit yang di dapat kemudian di bakar sampai menjadi abu dan diayak dengan menggunakan saringan 100 yang terkecil.

## Semen
Semen yang digunakan adalah semen PPC di dapat dari Toko bangunan yang terdapat di sekitar Palangka Raya.
Tempat Penelitian Tempat kegiatan Penelitian di Laboratorium  Geoteknik  Fakultas  Teknik  dan Informatika Universitas Muhammadiya Palangka Raya.

## Metode Pencampuran Tanah Lempung
Satu-satunya  parameter  mekanika  tanah yang  diuji  dengan  limbah  abu  bahan  bakar kelapa sawit adalah pemadatan dan CBR. Untuk setiap pengujian, empat sampel dengan persentase  semen  bervariasi  (POFA  0%  +  2%, POFA 3% + 2%, POFA 5% + 2%, dan  POFA  7%  +  2%)  diperiksa.  Setiap  sampel yang  digunakan  untuk  pemadatan  dan  CBR ditimbang  seberat  2000  gr  untuk  sampel pemadatan  dan  4000    gr  untuk  sampel  CBR. Untuk  menghindari  pengaruh  jumlah  air  yang ditambahkan,  semen  dan  abu  bahan  bakar  diuji sebagai tambahan pada abu tandan kelapa sawit. Kemudian  dijemur  di  bawah  sinar  matahari sampai  airnya  benar-benar  hilang.  Berikut perkiraan sempel dan kebutuhan lahan:
Tabel 1. Perkiraan Kebutuhan Sampel
No Pengujian Keperluan Varian Jumlah 1 Analisis Saringan 1 1 1 2 Batas Cair 1 5 5 3 Batas Plastis 1 5 5 4 Berat Jenis 1 5 5 5 Kadar Air 1 5 5 6 PEMADATAN a.Tanah Asli 1 5 5 b.Tanah Campuran 4 5 20 7 CBR a. Tanah asli 1 5 5 b. Tanah asli  dicampur Palm oil fuel ash 0% + semen 2% 1 5 5 c. Tanah asli  dicampur Palm oil fuel ash 3% + semen 2% 5 5 d. Tanah asli  dicampur Palm oil fuel ash 5% + semen 2% 1 5 5 e. Tanah asli  dicampur Palm oil fuel ash 7% + semen 2% 1 5 5

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil pengujian di
Laboratorium  Geoteknik  Fakultas  Teknik  UM Palangkaraya, diperoleh karakteristik tanah lempung kota Palangka Raya berdasarkan masing- masing  pengambilan  sampel  dapat  dilihat  pada Tabel dibawah ini.
Tabel 2 . Rekapitulasi Hasil Pengujian

## Berat jenis (Specific Gravity)
Menurut  Hardiyatmo  (2006)  berat  jenis  tanah  dapat digunakan  untuk  melakukan  klasifikasi  tanah lempung yang ada. Hasil pengujian berat jens sampel tanah  merupakan  hasil  pengujian  sampel  tanah  asli dan  hasil  pengujian  tanah  dengancampuran  POFA dan semen 2%. dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.
Gambar 3 . Grafik Nilai Berat Jenis
Berdasarkan  gambar  grafik  diatas  diketahui  terdapat perubahan  pada  nilai  Berat  Jenis  berdasarkan
penambahan  POFA.  Terlihat  pada  penambahan POFA 0% + semen 2% nilai berat jenis langsung mengalami  penurunan  dari  kondisi  tanah  aslinya. Tetapi pada penambahan POFA 3% + Semen 2% mulai meningkat namun pada penambahan POFA 5% + Semen 2% dan POFA 7% + Semen 2% nilai Berat  jenis  mengalami  penurunan  walaupun tidak lebih  kecil  dari  penambahan  POFA  0%  +  Semen 2%

## Batas-batas Atterberg
Batas-batas Atteberg merukan  sebuah  metode untuk menjelaskan sifat konsistensi tanah berbutir halus pada kadar air yang bervariasi. Adapun pada penelitian  ini  dilakukan  pengujian  paramameter batas-batas  Atterberg  pada  beberapa  perlakuan tanah  lempung  yaitu  tanah  asli  dan  tanah  yang telah  dicampurkan  dengan  POFA  dan  semen. Hasil  pengujian  tersebut  sebagaimana  gambar grafik dibawah ini.
Gambar 4 . Grafik Nilai Batas-batas Atterberg
Berdasarkan  nilai  grafik  pada  gambar  4  diatas diketahui  sampel  tanah  Asli  dan  tanah  yang  telah dicampurkan dengan variasi POFA dan semen 2% memiliki kecenderungan menurun.  Walapun pada nilai  PL  (plastis  Limit)  terjadi  peningkatan  nilai dari  tanah  asli  ke  tanah  yang  telah  dicampur dengan  POFA  dan  semen  2%,  tetapi  tetap cenderung  menurun  seiring  penambahan  variasi POFA. Hal tersebut menunjukan bahwa penambahan POFA pada tanah dapat mempengaruhi  batas-batas Atterber tanah  asli cukup signifikan.
Tanah Asli 0% 3% 5% 7% LL 56,9 55 54,3 53,5 47,5 PL 18,71 35,92 35,39 34,7 34,74
PI 38,19 19,08 18,91 18,8 12,76 0 10 20 30 40 50 60 Atterberg Limit

## Pemadatan (Proctor)
Pada  pengujian  pemadatan (proctror) standar dilakukan pengujian sampel tanah untuk menentukan nilai  kepadatan  maksimum  pada  kondisi  tanah memiliki  nilai  kadar  air  optimum.  Hasil  pemadatan ini  kan  menjadi  acuan  pada  penentuan  nilai California Bearing Ratio (CBR) Tanah. Hal tersebut sesuai  sebagaimana  peraturan  penentuan  nilai  CBR berdasarkan perbandingan nilai kepadatan maksimum  tanah  dengan  regresi  nilai  CBR  hasil variasi  pembebanan  tanah.  Adapun  hasil  pengujian proctor tertuang sebagaimana pada tabel dibawah ini:
Tabel 3. Hasil pengujian Proctor
Berdasarkan  hasil  pengujian  diketahui  bahwa penambahan variasi POFA dan semen 2% miningkatkan nilai kepadatan tanah berdasarkan nilai berat  isi  kering  tanah.  Demikian  pula  pada  nilai Kadar  Air  Optimum  mengalami  kenaikan  seiring dengan penambahan POFA.

## California Bearing Ratio (CBR)
Pengujian  CBR  laboratorium  yang  dilakukan  adalah pengujian  CBR  yang  bersifat  rendaman (soaked). Adapun  sampel  uji  CBR  kondisi  harus  direndam peram  selama  1  hari  dan  dilakukan  perendaman selama 5 hari. Pada pengujian ini akan dibandingkan kembali  nilai  CBR  tanah  asli  dengan  penambahan variasi  POFA  dan  semen  2%.  Hasil  pengujian tertuang sebagaimana gambar diagram dibawah ini.
Gambar 5. Diagram hasil pengujian CBR
Dari  hasil  pengujian  CBR  diketahui  bahwa  nilai CBR  memiliki  kecenderungan  meningkat  seiring dengan penambahan variasi POFA dan semen 2%. Nilai CBR tertinggi sebesar 7,4% dihasilkan pada penggunaan  POFA  7%  dan  semen  2%.  Mengacu pada  Spesifikasi  umum  Jalan  Raya  mensyaratkan nilai CBR tanah untuk subgrade minimum sebesar 6%.  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tanah lempung  yang  ditambahkan  POFA  5%  dan  7% dan  semen  2%  telah  memenuhi  persyaratan material untuk subgrade.

## Perbandingan Nilai PI dan CBR
Dari  hasil  pengujian  diketahui  bahwa  adanya perbandingan  nilai  CBR  terhadap  nilai  PI  tanah. Dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai CBR  naik  berbanding  terbalik  dengan  nilai  PI. Nilai perbandingan tersebut tertuang sebagaimana pada gambar diagram dibawah ini.
Gambar 6. Perbandingan nilai PI dan CBR
Dari hasil  tersebut  dapat  pula  disimpulkan bahwa semakin  besar  nilai  CBR  maka  nilai  PI  yang dimiliki  akan  semakin  kecil,  demikian  pula sebaliknya.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  sebagai berikut: 1. Spesifikasi  tanah  lempung  hasil  pengujian menunjukan  termasuk  dalam  kategori  Lempung anorganik  dengan  plastisitas  tinggi  menurut AASTHO  A-7-6  dan  menurut  USCS  tanah lempung  tersebut  masuk  kategori  CH  atau lempung non organic dengan plastisitas tinggi.
2. Dari hasil pengujian CBR diketahui bahwa nilai CBR memiliki kecenderungan meningkat seiring dengan  penambahan  variasi  POFA  dan  semen 2%. Nilai CBR tertinggi sebesar 7,4% dihasilkan pada penggunaan POFA 7% dan semen 2%.
3. Mengacu  pada  Spesifikasi  umum  Jalan  Raya mensyaratkan  nilai  CBR  tanah  untuk  subgrade minimum sebesar 6%. sehingga dapat disimpulkan  bahwa  tanah  lempung  yang ditambahkan  POFA  5%  dan  7%  dan  semen  2% telah  memenuhi  persyaratan  material  untuk subgrade.
4. Dimana  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa nilai CBR naik berbanding terbalik dengan nilai PI  atau  semakin  besar  nilai  CBR  maka  nilai  PI yang dimiliki akan semakin kecil, demikian pula sebaliknya

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini  M.  dkk.  (2022)  Stabilisasi  Tanah Lempung  Dengan  Abu  Tandan  Sawit  Dan Semen  Terhadap  Tingkat  Kepadatan  Tanah. Universitas  Lancang  Kuning  (Universitas Abdurrab).  Jurnal  Rab  Contruction  Research.
ISSN 2527-7073 Vol 7 Juni  2022
Bowles,  Joseph  E  (1991).  Sifat-Sifat  Fisis  dan
Geoteknik  Tanah,  Edisi  Kedua.  Penerbit Erlangga: Jakarta.
Das,  Baraja  M.(1995).  Mekanika  Tanah.  Jilid  I. Penerbit Erlangga. Surabaya.
Das, Baraja M.(1991). Mekanika Tanah Jilid I & II cetakan kedua. Penerbit Erlangga: Jakarta
Darwis,  (2017).  Dasar-Dasar  Teknik  Perbaikan Tanah:Terbitan  pertama:  Penerbit  Pustaka AQ.Yogyakarta.
Fadillah, Y. dkk (2021) Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Abu Cangkang Kelapa Sawit. SNITT- Politeknik  Negeri  Balikpapan.  ISBN  :978- 602-51450-3-2.Vol. P-19. 20 Oktober 2021.
Fitramsya,  S.  dkk  (2022)  Pengaruh  Penambahan
Abu  Tandan  Kelapa  Sawit  Terhadap  Daya
Dukung  Tanah  Lempung.  Universitas  Prof.
Dr. Hazairin, SH Bengkulu Majalah Teknik Simes Vol 16 No. 01 Januari 2022 Hardiyatmo, H.C. (2010). “Mekanika Tanah  I” edisi ke II. Gadjah Mada University  Press: Yogyakarta.
Hardiyatmo, H.C. (2010). “Mekanika Tanah II ” edisi ke V. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
Irawan  R.R  (2013).  Semen  Portland  di Indonesia  Untuk  Aplikasi  Beton  Kinerja Tinggi.cetakan  pertama  hak  cipta  Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Jalan  dan Jembatan.  Penerbit  Kementerian  Pekerjaan
Umum: Bandung. Kusumastuti P.D. dkk (2022) Pengaruh
Penambahan  Serbuk  Arang  Cangkang
Sawit Terhadap Kuat Geser Langsung Pada Tanah  Lempung.  Institut  Teknologi  PLN.
Jurnal  Konstruksia.  Vol  14  No.  01 Desember 2022. Ninggrum P. dkk. (2022) Pengaruh Penambahan  Abu  Tandan  Sawit  pada Tanah  Lempung  berdasarkan  Nilai  Kuat Geser. Artikel Ilmiah Aplikasi Teknologi.Jurnal  APTEK  Vol.  14  No.  1 (2022) 46-52.18 Januari 2022